88 
DE L’ARGENT. 
moi-même les proportions dans lesquelles doivent être mêlées les matières 
premières employées dans la fabrication de la porcelaine dure, pour que les 
tubes vernis extérieurement et intérieurement, et cuits à la température du 
four à porcelaine, éprouvent une vitrification suffisante pour amener l’imper¬ 
méabilité, étant chauffés vides d’air, au point de fusion de l’argent. 
À cet effet, je me suis procuré les matières premières employées en 
Belgique pour la fabrication de la porcelaine dure. 
Ces matières sont : 
4° La pâte dite allemande (kaolin), dont se servent les fabricants de 
porcelaine de Berlin ; 
2° La pâte dite française; 
3° L’émail ou feldspath, étonné, pulvérisé et lévigé. 
J’ai prié M. Klement, docteur en sciences et aide-naturaliste au Musée 
royal d’histoire naturelle à Bruxelles, d’analyser ces différentes matières 
séchées préalablement à 105°. Il a obtenu les résultats suivants : 
Pâte 
allemande. 
Pâte 
française. 
Émail. 
SiO 2 . 
. . . 49,65 
74,38 
74,35 
A1203 .... 
. . . 36,37 
16,59 
15,71 
Fe203 .... 
. . . 1,18 
0,31 
Traces. 
Caü. 
. . . 0,78 
2,53 
2,46 
MgO. 
. . . 0,27 
Traces. 
Traces. 
K 2 0. 
. . . 0,71 
1,56 
2,82 
Na 2 0 .... 
. . . 0,28 
0,42 
4,46 
CO 2 . 
.- . . 0,00 
1,37 
0,00 
H 2 0. 
. . . 12,04 
4,47 
0,97 
101,28 
101,53 
100,77 
En transformant, par le calcul, en oxyde de potassium l’oxyde de sodium 
contenu respectivement dans la pâte allemande, dans la pâte française et 
dans l’émail, et faisant ensuite de part et d’autre la somme de l’alcali total, 
on constate que l’émail renferme une quantité d’oxyde alcalin oc/uple de 
celle de la pâte allemande, et un peu plus que quadruple de la pâte française. 
En revanche, celte dernière pâte contient près de trois fois et demi plus 
d’oxyde de calcium que la pâte allemande. 
